BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 703 



Si nous comparons Ies resultats obtenus par M. Ljamin et M. Re- 

 buffat, nous voyons qu'ils sont completement diffcrents. II se lais- 

 sent cependant tres bien expliquer et donnent en quelque sorte la 

 clef du phenomene principal du durcissement. 



Nous avons vu que la prise proprement dite du ciment est due 

 â la decomposition du silicate tricalcique en silicate bicalcique hy- 

 drate et une molecule d'hydrate de chaux. 



Le ciment experimente par M. Rebuffat, mis â durcir dans une 

 faible quantite d'eau et a l'abri de l'acide carbonique, est reste con- 

 tinuellement dans une solution saturee de chaux, qui a pu con- 

 server l'hydrate du silicate bicalcique. Au moment ou l'hydrate de 

 chaux forme a ete extrait, le ciment se trouvait dans Ies memes 

 conditions que dans la premiere periode du durcissement. II con- 

 tenait la silice â l'etat de silicate bicalcique hydrate. La premiere re- 

 action seule a pu avoir lieu. 



Si nous prenons par contre un ciment mis librement â durcir, ii 

 y aura tendance a la formation du silicate monocalcique qui est un 

 corps beaucoup plus stable. L'hydrate de chaux forme dans Ies ci- 

 ments par decomposition des silicates basiques et cristallisation 

 lente d'une dissolution sursaturee, parait etre tres peu soluble sous 

 cette forme. En effet un ciment immerge librement en eau cou- 

 rante, ne perd pas son hydrate de chaux, le mortier ne s'appauvrit 

 pas et ne devient pas plus poreux par dissolution de l'hydrate de 

 chaux. M. Ljamin constate encore 33 °/ d'hydrate de chaux dans un 

 bloc de ciment apres 30 ans d'immersion libre en mer. Le silicate 

 bicalcique hydrate, ne se trouvant pas en presence d'une solution 

 saturee de chaux, se transformera graduellement en silicate mono- 

 calcique anhydre et hydrate de chaux d' apres la reaction : 



Ca< >Si< 0C ^' 0H = 2Ca(OH) 2 + = Si< >Ca 



L'experience de M. Rebuffat a permis dans Ies conditions ou 

 elle a £te faite, d'isoler pour ainsi dire la premiere phase du durcis- 

 sement. 



La quantite d'eau combinee, fixee par Ies ciments, va en aug- 

 mentant â partir de la prise jusqu'â la fin du premier mois. A par- 

 tir de la, elle est presque constante et reste la meme a peu de 

 chose preş, apres plusieurs ann6es d'immersion. 



